CELEX: 32006L0002
Language: nl
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: Richtlijn 2006/2/EG van de Commissie van  6 januari 2006  tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang   (Voor de EER relevante tekst)

10.1.2006   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 5/10
            
         
      RICHTLIJN 2006/2/EG VAN DE COMMISSIE
   
   van 6 januari 2006
   tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang
   (Voor de EER relevante tekst)
   DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
   Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
   Gelet op Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels (1), en met name op artikel 5, lid 2,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 inzake textielbenamingen (2) schrijft etikettering met de aanduiding van de vezelsamenstelling van textielproducten voor, waarbij met behulp van analyses wordt gecontroleerd of deze producten met de aanduidingen op het etiket overeenstemmen.
            
         
               (2)
            
            
               Richtlijn 96/73/EG voorziet in eenvormige methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels.
            
         
               (3)
            
            
               Gezien de recente constateringen van een technische werkgroep is Richtlijn 96/74/EG aangepast aan de technische vooruitgang door de vezels polylactide en elastomultiester toe te voegen aan de lijst van vezels in de bijlagen I en II bij die richtlijn.
            
         
               (4)
            
            
               Daarom moeten er eenvormige testmethoden voor polylactide en elastomultiester worden vastgesteld.
            
         
               (5)
            
            
               Richtlijn 96/73/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.
            
         
               (6)
            
            
               De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de sector richtlijnen met betrekking tot de benamingen en de etikettering van textielproducten,
            
         HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
   Artikel 1
   Bijlage II bij Richtlijn 96/73/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
   Artikel 2
   1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 6 januari 2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
   Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
   2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
   Artikel 3
   Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   Artikel 4
   Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
   
      Gedaan te Brussel, 6 januari 2006.
      
         
            Voor de Commissie
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Vicevoorzitter
         
      
   
   
      (1)  PB L 32 van 3.2.1997, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
   
      (2)  PB L 32 van 3.2.1997, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/34/EG van de Commissie (PB L 89 van 26.3.2004, blz. 35).
   
      BIJLAGE
      Bijlage II, hoofdstuk 2, van Richtlijn 96/73/EG wordt als volgt gewijzigd (1):
      
                  1)
               
               
                  De tabel getiteld „Bijzondere methoden — Samenvattende tabel” wordt vervangen door:
                  „2.   BIJZONDERE METHODEN — SAMENVATTENDE TABEL
                  
                              Methode
                           
                           
                              Toepassingsgebied
                           
                           
                              Reagens
                           
                        
                              nr. 1
                           
                           
                              Acetaat
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Aceton
                           
                        
                              nr. 2
                           
                           
                              Bepaalde proteïnevezels
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Hypochloriet
                           
                        
                              nr. 3
                           
                           
                              Viscose, cupro of bepaalde modaltypen
                           
                           
                              Katoen
                           
                           
                              Mierenzuur en zinkchloride
                           
                        
                              nr. 4
                           
                           
                              Polyamide of nylon
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              80 % mierenzuur
                           
                        
                              nr. 5
                           
                           
                              Acetaat
                           
                           
                              Triacetaat
                           
                           
                              Benzylalcohol
                           
                        
                              nr. 6
                           
                           
                              Triacetaat of polylactide
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Dichloormethaan
                           
                        
                              nr. 7
                           
                           
                              Bepaalde cellulosevezels
                           
                           
                              Polyester of elastomultiester
                           
                           
                              75 % zwavelzuur
                           
                        
                              nr. 8
                           
                           
                              Acrylvezels, bepaalde modacrylvezels of bepaalde chloorvezels
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Dimethylformamide
                           
                        
                              nr. 9
                           
                           
                              Bepaalde chloorvezels
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Zwavelkoolstof/aceton 55,5/44,5
                           
                        
                              nr. 10
                           
                           
                              Acetaat
                           
                           
                              Bepaalde chloorvezels
                           
                           
                              IJsazijn
                           
                        
                              nr. 11
                           
                           
                              Zijde
                           
                           
                              Wol of haar
                           
                           
                              75 % zwavelzuur
                           
                        
                              nr. 12
                           
                           
                              Jute
                           
                           
                              Bepaalde dierlijke vezels
                           
                           
                              Methode door middel van stikstofbepaling
                           
                        
                              nr. 13
                           
                           
                              Polypropeen
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Xyleen
                           
                        
                              nr. 14
                           
                           
                              Chloorvezels (homopolymeren van vinylchloride)
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Methode met behulp van geconcentreerd zwavelzuur
                           
                        
                              nr. 15
                           
                           
                              Chloorvezels, bepaalde modacrylsoorten, bepaalde elasthanen, acetaat, triacetaat
                           
                           
                              Bepaalde andere vezels
                           
                           
                              Cyclohexanon”.
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  Punt 1.2 van methode nr. 1 wordt vervangen door:
                  
                              „2.
                           
                           
                              wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), linnen (7), hennep (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), kokos (12), brem (13), ramee (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteïne (23), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (34) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
                  3)
               
               
                  Punt 1.2 van methode nr. 2 wordt vervangen door:
                  
                              „2.
                           
                           
                              katoen (5), cupro (21), viscose (25), acryl (26), chloorvezel (27), polyamide of nylon (30), polyester (34), polypropeen (36), elastaan (42), glasvezel (43) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
                  4)
               
               
                  Punt 1.2 van methode nr. 4 wordt vervangen door:
                  
                              „2.
                           
                           
                              wol (1), dierlijk haar (2 en 3), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), chloorvezel (27), polyester (34), polypropeen (36), glasvezel (43) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
                  5)
               
               
                  Methode nr. 6 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              a)
                           
                           
                              De punten 1 en 2 van methode nr. 6 worden vervangen door:
                              „1.   TOEPASSINGSGEBIED
                              Deze methode is, na verwijdering van niet-vezelbestanddelen, geschikt voor binaire mengsels van:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          triacetaat (24) of polylactide (33a)
                                          met
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (34), glasvezel (43) en elastomultiester (45).
                                       
                                    Aantekening
                              Triacetaatvezels die gedeeltelijk zijn verzeept door een speciale nabehandeling, zijn niet meer volledig oplosbaar in het reagens. In dit geval kan de methode niet worden toegepast.
                              2.   BEGINSEL
                              Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel worden de triacetaat- of polylactidevezels opgelost met behulp van dichloormethaan. Het residu wordt verzameld, gewassen, gedroogd en gewogen; het gewicht wordt eventueel gecorrigeerd en uitgedrukt in procenten van het drooggewicht van het mengsel. Het percentage droog triacetaat of droge polylactide wordt verkregen door aftrekking.”.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Punt 5 wordt vervangen door:
                              „5.   BEREKENING
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde van „d” bedraagt 1,00, behalve voor polyester en elastomultiester, waarvoor de waarde van „d” 1,01 bedraagt.”.
                           
                        
            
                  6)
               
               
                  Punt 1.2 van methode nr. 7 wordt vervangen door:
                  
                              „2.
                           
                           
                              Polyester (34) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
                  7)
               
               
                  Methode nr. 8 wordt als volgt gewijzigd:
                  
                              a)
                           
                           
                              Punt 1.2 wordt vervangen door:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide of nylon (30), polyester (34) en elastomultiester (45)”.
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              Punt 5 wordt vervangen door:
                              „5.   BEREKENING
                              De resultaten worden berekend zoals aangegeven in het algemene gedeelte. De waarde „d” bedraagt 1,00, behalve in de volgende gevallen:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          wol 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          katoen 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          cupro 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          modal 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          polyester 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          elastomultiester 1,01”.
                                       
                                    
                        
            
                  8)
               
               
                  Punt 1.2 van methode nr. 9 wordt vervangen door:
                  
                              „2.
                           
                           
                              wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (34), glasvezel (43) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
                  9)
               
               
                  De punten 1.1 en 1.2 van methode nr. 13 worden vervangen door:
                  
                              „1.
                           
                           
                              polypropeen (36)
                              met
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              wol (1), dierlijk haar (2 en 3), zijde (4), katoen (5), acetaat (19), cupro (21), modal (22), triacetaat (24), viscose (25), acryl (26), polyamide of nylon (30), polyester (34), glasvezel (43) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
                  10)
               
               
                  Punt 1.2 van methode nr. 14 wordt vervangen door:
                  
                              „2.
                           
                           
                              katoen (5), acetaat (19), cupro (21), modal (22), triacetaat (24), viscose (25), bepaalde acrylvezels (26), bepaalde modacrylvezels (29), polyamide of nylon (30), polyester (34) en elastomultiester (45)”.
                           
                        
            
         (1)  Vezelnummers: 1. polyester (34), ex (31); 2. polypropeen (36), ex (33); 3. elastaan (42), ex (39); 4. glasvezel (43), ex (40). Zie Richtlijn 96/74/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/37/EG van de Commissie (PB L 169 van 27.6.1997 blz. 74).